— 635 — 



si abbassa sino a 575° a 50 mol. Vo cii'ca di SrCU, indi si innalza diret- 

 tamente al punto di solidificazione di quest'ultimo sale. Dalle durate eutet- 

 tiche delle miscele più ricche rispettivamente in cloruro di magnesio e in 

 cloruro di stronzio, pare potersi escludere la formazione di soluzioni solide, 

 mentrechè il cloruro di calcio, secondo le esperienze del Menge, scioglie allo 

 stato solido una certa quantità di cloruro di magnesio (tabella I, fig. 1). 



Tabella I. 



Molecole 



Temperature 



Temperatnre 



Durate 



Vo 

 di SrCla 



di cristalli^z. 



di cristallizz. 



in 



primaria 



eutettica 



secondi 



0.0 



712* 







6.0 



700 



532° 





13.6 



675 



535 



20" 



28.7 



660 



536 



50 



34.2 



585 



535 



90 



42.1 





535 



110 



49.4 



e ut. 



535 



140 



59.8 



680 



536 



100 



73.8 



770 



535 



60 



85.2 



825 



535 



30 



100.0 



860 







. 900 



